LA MÉTALLURGIE DE l’aLUMINIUM. 
87 
en Angleterre et exploité par la Coides Cowpaiiif cà 
Milton (Stoke-on-Trent), dans le Staffordshire. 
En voici le principe : 
On introduit dans un creuset de forme spéciale un 
mélange d’alumine, de charbon et de grenaille du métal, 
fer ou cuivre, auquel on veut combiner l’aluminium ; 
le procédé ne fournit en effet que des alliages. Si on fait 
passer à travers le mélange un courant électrique intense 
de 3 ooo ampères avec une force électromotrice de 5 o à 
60 volts, l’alumine se décompose. L’oxygène s’unit au car- 
bone et se dégage à l’état d’oxyde de carbone, tandis que 
l’aluminium se combine, avec un peu de silicium réduit, 
au cuivre ou au fer du bain, pour former un alliage 
riche. 
Il serait intéressant de savoir si la désagrégation de 
l’alumine est l’effet de la chaleur dégagée par le courant, 
de l’action électrolytique de ce dernier ou du pouvoir 
réducteur du carbone. 
L’action électrolytique du courant paraît être tout à fait 
secondaire : dans un essai exécuté à Milton, une machine 
à courants alternatifs a donné le même rendement en 
bronze d’aluminium qu’une machine à courant continu. 
Il est difficile d’admettre une simple réduction par le 
carbone d’après l’équation 
ALO3 + 30 = AI3 + 300 , 
196 , 3 cal. 3 X 29 cal. 
attendu que trois molécules d’oxyde de carbone ne 
dégagent en se formant que 87 calories, quantité de cha- 
leur bien inférieure à celle que développe la formation 
de l’alumine. 
La méthode Oowles utilise plutôt le principe dû à 
Siemens, du chauffage du creuset par l’électricité. On sait 
que l’arc voltaïque produit, dans certaines conditions, 
une quantité de chaleur énorme, qu’il est facile de concen- 
